公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

３節 錆止め塗料塗り
１８．３．１ 一般事項
この節は、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りに適用する。
１８．３．２ 塗料種別
（1） 鉄鋼面錆止め塗料の種別は、表１８．３．１のＡ種とする。ただし、８節の場合は、Ａ種又はＢ種とし、適用は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。
表１８．３．１ 鉄鋼面錆止め塗料の種別
錆 止 め 塗 料 そ の 他
種別
規格番号
規格名称
種類
商 品 名
速乾 PZ ﾍﾙｺﾞﾝｴｺ
JIS K
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ
塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%
1種
Ａ種
5674
さび止めﾍﾟｲﾝﾄ
超速乾型 PZ ﾍﾙｺﾞﾝｴｺ

塗付け量
(㎏/㎡)

標準膜厚(μm)

適用0.1030屋外
屋内

0.1130屋内

塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%

次のいずれかによる。

Ｂ種

JASS 18M-111

水系さび止めペイント―

水性ﾊｲﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ
水道水 0～5%JIS K
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ
２種
0.11305674
さび止めﾍﾟｲﾝﾄ
（注）１．JIS K 5674（鉛・クロムフリーさび止めペイント）に基づき、１種は溶剤系、２種は水系である。
２．JASS 18 M-111 は、日本建築学会材料規格である。
＊JASS 18 M-111 規格では、下記商品も使用可能です。
・オーデハイポンプライマー
・１液水性デクロ（2） 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別は、表１８．３．２のＡ種又はＢ種とし、適用は特記による。特記がなければ、Ａ種とする。ただし、８節の場合はＣ種とする。
表１８．３．２ 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別
さ び 止 め 塗 料 そ の 他
種別
規格番号
規格名称
種類
商 品 名
一液変性ｴﾎﾟｷｼ
1 液ﾊｲﾎﾟﾝﾌｧｲﾝﾃﾞｸﾛ
Ａ種
JPMS 28
樹脂さび止め―※1
塗料用ｼﾝﾅｰ A 5～10%
ﾍﾟｲﾝﾄ
変性ｴﾎﾟｷｼ樹ﾌﾟ
ﾗｲﾏｰ(変性ｴﾎﾟｷ
ｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰおJASS 18ﾊｲﾎﾟﾝﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｲﾏｰⅡ―
Ｂ種
塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%
よび弱溶剤系
M-109
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)
Ｃ種

JASS 18M-111

水系さび止めペイント―

水性ﾊｲﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ※3
水道水0～5%

塗付け量 標準膜厚(㎏/㎡)
(μm)

適用

0.1030屋外
屋内

0.1440屋外
屋内

0.1130

屋内（注）１．JPMS 28 は日本塗料工業会規格、JASS 18 M-109 及び M-111 は日本建築学会材料規格である。
２．JPMS 28 を使用する場合は、見え隠れ部分を除き、仕上げの上塗り等を行う。
1Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書＊JPMS 28 規格では、下記商品も使用可能です。
・ﾆｯﾍﾟエスパーワンエース※1・ユニエポック 60 プライマー※2※１ １液ハイポンファインデクロ、ニッペエスパーワンエースは、はけ・ローラー塗装用です。スプレーでの塗装は仕上り感が低下する場合がありますので、ご注意ください。
※２ ユニエポック６０プライマーは、スプレー塗装用です。はけ・ローラーでの塗装は仕上り感が低下する場合がありますので、ご注意ください。
＊JASS 18 M-109 規格では、下記商品も使用可能です。
・ハイポン２０デクロ・ハイポン２０ファイン
・ハイポン２０ＺＮⅡ（新）＊JASS 18 M-111 規格では、下記商品も使用可能です。
・オーデハイポンプライマー
・１液水性デクロ※３ 水性ハイポンプライマーは、はけ・ローラー塗装用です。スプレーでの塗装は仕上り感が低下する場合がありますので、ご注意ください。

2Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

１８．３．３ 錆止め塗料塗り（1） 鉄鋼面錆止め塗料塗りは、表１８．３．３により、種別は特記による。特記がなければ、見え掛り部分はＡ種とし、見え隠れ部分はＢ種とする。
表１８．３．３ 鉄鋼面錆止め塗料塗り
種 別工 程Ａ種
素地ごしらえ錆止め塗料塗り１（下塗り 1 回目）
２ 研磨紙ずり錆止め塗料塗り３（下塗り 2 回目）

塗り工法その他
Ｂ種○（注）１８．２．３による。

○○

１８．３．２（1）による。

○―

研磨紙 P120～220○○

工程１に同じ（注）素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
（2） 鉄骨等鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
(ｱ)
２回目を鉄骨等の製作工場で塗る場合は、次による。
(a)
１回目の錆止め塗料塗りは、製作工場において組立て後に行う。ただし、組立後、塗装が困難となる部分は、組立前に錆止め塗料を２回塗る。
(b)
必要に応じて、汚れ、付着物等を除去した後、塗膜の損傷部分の補修塗りを行い、乾燥後に２回目を塗る。
(c)
工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修する。また、接合部の未塗装部分は、汚れ、付着物、スパッター等を除去した後、錆止め塗料を２回塗る。
(ｲ)
２回目を工事現場で塗る場合は、次による。
(a)
１回目の錆止め塗料塗りは、（ｱ）(a)による。
(b)
工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修し、乾燥後に２回目を塗る。また、接合部の未塗装部分は、（ｱ）(c)による。
（3） 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗りは、表１８．３．４により、種別は特記による。特記がなければ、鋼製建具等はＡ種とし、その他はＢ種とする。ただし、Ｂ種に用いる錆止め塗料は表１８．３．２のＢ種とし、８節の場合はＣ種とする。
表１８．３．４ 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗り
種 別工 程塗り工法その他

Ａ種

Ｂ種

○(注)

―

表１８．２．３による A 種
ただし、鋼製建具等は B 種―○(注)

表１８．２．３による B 種○○

１８．３．２（2）による。

○―

研磨紙 P180～240○―

工程１に同じ素地ごしらえ錆止め塗料塗り（下塗り 1 回目）
２ 研磨紙ずり錆止め塗料塗り３（下塗り 2 回目）
１（注）素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
（4） 鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
(ｱ)
１回目の錆止め塗料塗りは、鋼製建具等の製造所において、見え隠れ部分は、組立前の部材のう3

Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

ちに行う。また、見え掛り部分は、組立後、溶接個所等を修正した後に行う。
(ｲ)
２回目の錆止め塗料塗りは、工事現場において取付け後、汚れ及び付着物を除去し、塗膜の損傷部の損傷部を錆止め塗料で補修し、平滑に仕上げた後に行う。ただし、取付け後、塗装困難となる部分は、取付けに先立ち行う。
(ｳ)
鋼製建具に用いる鋼板類で鉄鋼面の場合は、（2）の工法による。
（5） 錆止め塗料塗りは、次の部分以外の範囲を塗装する。
(ｱ)
７．８．２[塗装の範囲]（1）の(ｱ)から(ｵ)までの部分(ｲ)
軽量鉄骨下地の類で、亜鉛めっきされたもの(ｳ)
床型枠用鋼製デッキプレートの類で、亜鉛めっきされたもの(ｴ)
鋼製建具等で、両面フラッシュ戸の表面板裏側部分（中骨、力骨等を含む）等の見え隠れ部分

4

Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.